## Akta Kimindo Vol. 5(2), 2020: 76-85

## 9.99

## AKTA KIMIA

## INDONESIA
Kajian Kinetika Adsorpsi Metilen Biru Menggunakan Adsorben Sabut Kelapa
Anselmus Boy Baunsele 1 ; Hildegardis Missa 2
1 Program Studi Pendidikan Kimia, FKIP, Universitas Katolik WIdya Mandira, Kupang, NTT
2 Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, NTT

## E-mail: boybaunsele@gmail.com

## Abstrak
Methylene blue is a dye that is widely used in various industries, but has a negative impact on the environment. The aim of this research is to reduce the impact of methylene blue on the environment. Coconut coir waste taken from the street vendors in Kupang City then made into an adsorbent for methylene  blue  adsorption.  The  results  showed  that  the  adsorption  of  methylene  blue  occurred optimally  at  pH  7  for  75  minutes  of  adsorption  with  the  adsorption  percentage  of  99.14%.  The results of the adsorption reaction kinetics analysis showed that the adsorption of methylene blue using coconut husk adsorbent followed the second-order pseudo reaction kinetics model with an adsorption constant rate of 0.01 g mg -1 minute -1
Kata kunci: methylene blue, adsorbent, kinetics reaction

## Abstrak
Metilen  biru  merupakan  zat  warna  yang  digunakan  secara  luas  dalam  berbagai  industri  namun memiliki  dampak  negatif  terhadap  lingkungan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengurangi dampak pencemaran metilen biru pada lingkungan air. Sabut kelapa yang diambil dari pedagang kaki  lima  di  Kota  Kupang  dijadikan  adsorben  untuk  adsorpsi  metilen  biru.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  adsorpsi  metilen  biru  terjadi  secara  optimal  pada  pH  7  selama  75  menit adsorpsi  dengan  persentase  adsorpsi  sebesar  99,14%.  Hasil  analisis  kinetika  reaksi  adsorpsi menunjukkan bahwa adsorpsi metilen biru menggunakan adsorben sabut kelapa mengikuti model kinetika reaksi pseudo orde dua dengan laju konstanta adsorpsi sebesar 0,01 gram mg -1 menit -1 .
Kata kunci: metilen biru, adsorben, kinetika reaksi
1 PENDAHULUAN
Indonesia  akhir-akhir  ini  menjadi negara  yang  memiliki  perkembangan  cukup pesat  dalam  semua  bidang.  Salah  satu  aspek
yang  cukup  tinggi  perkembangannya  adalah bidang industri tekstil. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh tingginya animo masyarakat terhadap  keberagaman  busana  yang  semakin variatif.  Peningkatan  tersebut  berbanding lurus  dengan  adanya  kerusakan  lingkungan akibat  limbah  industri  tekstil  yang  semakin menjamur. Pencemaran yang terjadi khususnya  pada  lingkungan  air  oleh  limbah industri secara umum adalah logam berat dan zat  warna.  Terdapat  banyak  zat  warna  yang sering digunakan untuk keperluan pewarnaan tekstil  dengan  berbagai  sifat  kimia  yang bervariasi  diantaranya  rodamin  B,  metilen biru, metilen violet, tartrazi, sunset yellow dan allura red . Metilen biru merupakan salah satu zat  warna  dasar  dengan  struktur  senyawa kimia aromatik heterosiklik. Pewarna kationik biasanya  digunakan  pada  awalnya  untuk mewarnai  sutra,  kulit,  plastik,  kertas,  dan dalam  pembuatan  cat  dan  tinta  ukiran  [1]. Sumber  lain  metilen  biru  dapat  berasal  dari industri  kertas  dan  kosmetik.  Kehadiran  zat warna  sangat  mempengaruhi  lingkungan karena  efek  toksiknya  yang  tinggi,  dapat menyebabkan  alergi  dan  iritasi  kulit,  serta dapat  menyebabkan  perubahan  gen  dan bersifat karsinogenik [2]. Selain efek tersebut, mekanisme  pencemaran  lain  yaitu  jika  suatu area perairan tercemar metilen biru maka akan terjadi penghambatan terhadap penetrasi sinar matahari  yang  menyebabkan  menurunnya tingkatan  fotosintesis  tumbuhan  air  dan
mengganggu  ekosistem  air  karena  dapat menyebabkan  kurangnya  kandungan  oksigen terlarut.  Paparan  akut  metilen  biru  bagi manusia  dapat  menyebabkan  peningkatan detak  jantung,  muntah-muntah,  dan  sianosis pada manusia [3].
Dampak  negatif  metilen  biru  dapat dicegah atau kurangi dengan berbagai metode diantaranya secara elektrokimia yang memanfaatkan  elektroda  kombinasi  polivinil klorida  dan  karbon  (C-PVC)[4],  metode fotokatalitik untuk mendegradasi metilen biru memanfaatkan katalis TiO 2 [5][6]. Sedangkan metode lain yang cukup efektif adalah metode adsorpsi.  Adsorpsi  metilen  biru  dapat dilakukan menggunakan berbagai jenis adsorben  diantaranya  kitosan  dan  kitin  [7], cangkang telur [8] , limbah daun teh [9],  kulit pisang [10], dan selulosa alang-alang [11].
Adsorpsi merupakan salah satu metode yang  murah  dan  efektif  dalam  mengurangi dampak negatif lingkungan akibat pencemaran  oleh  zat  warna  maupun  logam berat.  Banyak  bahan  alam  yang  digunakan untuk mengadsorspi zat warna maupun bahan pencemar  lain  contohnya  adsorpsi  senyawa fenol  dari  karbon  aktif  batok  kelapa  [12], adsorpsi 2-klorofenol dan 2, 4, 6-triklorofenol menggunakan sabut kelapa  [13], adsorpsi zat warna  menggunakan  limbah  bahan  pertanian [14][15], adsorpsi logam berat Pb menggunakan  kaolin  [16],  pemanfaatan
pektin  dari  kulit  jeruk  untuk  adsorpsi  logam berat  kromium  [17]  dan  adsorpsi  tembaga menggunakan limbah pertanian [18].
Kelimpahan  bahan  alam  menjadi  salah  satu alasan  pemanfaatan  sabut  kelapa  untuk adsorpsi  metilen  biru.  Sabut  kelapa  telah dikembangkan  untuk  keperluan  indistri  yaitu pemanfaatan sabut kelapa sebagai biokomposit  [19],  sebagai  bahan  tambahan pembuatan  semen  [20][21],  selain  itu  sabut kelapa  juga  dapat  dimanfaatkan  untuk adsorpsi pencemar diair diantaranya [22][23].

## 2 METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Preparasi Adsorben Sabut Kelapa
Sabut  Kelapa  yang  akan  dijadikan sebagai  adsorben  diambil  dari  limbah  sabut kelapa  yang  ada  di  kota  Kupang.  Limbah tersebut  diperoleh  dari  pedagang  kaki  lima yang berjualan kelapa muda ataupun es kelapa muda.  Sabut  kelapa  yang  diambil  kemudian dibersihkan  dan  dipisahkan  antara  serat kasarnya  dengan  kulit  buah  kelapanya.  Serat kasar  yang  diperoleh  selanjutnya  ditumbuk atau  dihaluskan  dan  kemudian  diayak menggunakan  ayakan  berukuran  80  mesh. Serbuk sabut kelapa yang telah halus tersebut kemudian  dicuci  hingga  bersih  untuk menghilangkan  pengotornya.  Residu  yang dihasilkan  dikeringkan  dengan  diangin- anginkan hingga kering. Setelah kering maka adsorben sabut kelapa siap untuk digunakan.
2.2 Pembuatan  Larutan  Stok  Metilen  Biru (MB) 100ppm
Larutan  stok  MB  100  ppm  dibuat dengan  cara  menimbang  sebanyak  100  mg padatan  metilen  biru  kemudian  dilarutkan. Proses pelarutan dilakukan dengan menuangkan  sedikit  demi  sedikit  aquades hingga  padatannya  larut.  Jika  sudah  larut maka  larutan  dipindahkan  kedalam  wadah labu  ukur  bervolume  1  L  kemudian ditambahkan aquades hingga volumenya tepat 1 L. Larutan kemudian dikocok hingga benar- benar homogen. Selanjutnya larutan MB 100 ppm siap untuk digunakan.
2.3 Penentuan Panjang Gelombang
Maksimum
Larutan  MB  5  ppm  100  mL  dibuat dengan  mengambil  sebanyak  5  mL  larutan MB 100 ppm kemudian dimasukkan kedalam labu ukur 100 mL dan ditambahkan air hingga mencapai  tanda  batas.  Campuran  tersebut kemudian  dikocok  hingga  homogen.  Larutan MB  5  ppm  kemudian  diambil  dan  diukur absorbansinya menggunakan Spektrofotometer  UV-Vis  dengan  panjang gelombang 200-800 nm.
2.4 Pembuatan Kurva Kalibrasi
Kurva  kalibrasi  MB  diperoleh  dengan mempersiapkan larutan  MB  yang  diencerkan dari  larutan  stok  MB  100  ppm  dengan konsentrasi MB masing-masing yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 ppm. Larutan yang telah disiapkan
tersebut  kemudian  diukur  absorbansinya dengan  menggunakan  panjang  gelombang serapan maksimum yang telah diperoleh pada langkah  sebelumnya.  Data  absorbansi  versus konsentrasi  digunakan  untuk  membuat  kurva standar.  Berdasarkan  kurva  yang  diperoleh, persamaan  garis  lurus  dapat  ditentukan  dan kemudian dipakai untuk menentukan kapasitasi  adsorpsi  maksimum  pada  variasi waktu kontak maupun pH larutan MB.
2.5 Pengukuran Adsorpsi pH Maksimum
Pengukuran  adsorpsi  maksimum  pada variasi  pH  dilakukan  dengan  menyiapkan larutan  MB  dengan  konsentrasi  10  ppm sebanyak  20  mL.  Sebanyak  11  wadah penampung  disiapkan  kemudian  ke  dalam wadah-wadah  tersebut  dimasukkan  masing- masing  larutan  MB  10  ppm  20  mL.  Wadah yang  telah  terisi  larutan  MB  tersebut kemudian diatur pH larutannya 1 hingga dan ditambahkan masing-masing 0,1 gram adsorben  sabut  kelapa,  selanjutnya  dikocok dan  didiamkan  selama  60  menit.  Setelah semua  larutan  siap  maka  dapat  dilakukan penyaringan untuk memisahkan residu adsorben  dan  filtrat.  Filtrat  yang  merupakan adsorbat  kemudian  diukur  absorbansinya untuk mengetahui besarnya kapasitas adsorpsi MB  oleh  adsorben  sabut  kelapa,  yang kemudian dijadikan pH optimum.
2.6 Pengukuran  Adsorpsi  MB  dengan Variasi Waktu Kontak
Penentuan  waktu  kontak  dilakukan dengan  mengambil  sebanyak  masing-masing 20 mL larutan MB 10 ppm dan dimasukkan ke dalam  8  wadah  yang  berbeda.  Setelah  diisi dengan  larutan  MB  kemudian  dimasukkan sabut  kelapa  sebanyak  0,1  gram  untuk  tiap wadah.  Tingkat  keasaman  larutan  MB  diatur menggunakan pH optimum. Wadah yang telah berisi  adsorben  dan  larutan  MB  selanjutnya diukur  absorbansinya  dengan  variasi  waktu kontak selama 5, 10, 20, 40, 50, 75, 90 dan 120 menit. Selanjutnya diperoleh kapasitas adsorpsi  pada  masing-masing  waktu  kontak antara  adsorben  dan  laruan  MB.  Banyaknya MB  yang  teradsorpsi  dihitung  dengan Persamaan 1.
𝑆𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 (%) = 𝐶𝑜−𝐶𝑒 𝐶𝑜 𝑥 100% (1)
Dengan, Co merupakan  konsentrasi sebelum teradsorpsi dan Ce adalah konsentrasi setelah teradsorpsi.

## 3 HASIL DAN DISKUSI
3.1 Preparasi Adsorben Sabut Kelapa
Sabut  kelapa  yang  akan  dijadikan adsorben metilen biru diperoleh dari pedagang kaki lima yang ada di Kota Kupang. Tahapan pengambilan  sabut  kelapa  dilalui  dengan melakukan  observasi  di  lokasi  pembuangan limbah  sabut  kelapa  kemudian  dilakukan sampling.  Sabut  kelapa  yang  diambil
kemudian dibersihkan dan dipisahkan seratnya dari kulit buah kelapanya.
Gambar 1. Preparasi Adsorben
Sabut  kelapa  kemudian  dihaluskan dengan  ditumbuk  hingga  menghasilkan ukuran  partikel  yang  kecil.  Serbuk  sabut kelapa kemudian diayak menggunakan ayakan  berukuran  80  mesh  seperti  yang disajikan pada Gambar 1. Hasil ayakan yang diperoleh kemudian disebut sebagai adsorben sabut kelapa. Adsorben yang telah dihasilkan kemudian  dicuci  menggunakan  aquades hingga  bersih  untuk  menghilangkan  material pengotor  yang  kemungkinan  besar  berada pada  adsorben  karena  sabut  kelapa  tersebut diambil dari tempat pembuangan sampah.
3.2 Penentuan Panjang Gelombang Serapan Maksimum
Larutan stok yang dibuat adalah larutan MB 100 ppm. Larutan MB berkonsentrasi 100 mg/L  kemudian  diencerkan  menjadi  larutan MB  5  ppm.  Sebanyak  10  mL  larutan  MB  5 ppm  dan  diukur  absorbansinya  pada  panjang gelombang 400-800 nm. Data yang diperoleh
menunjukkan  bahwa  serapan  maksimum berada pada panjang gelombang (λ) 665 nm.
Gambar 2. Kurva Serapan Maksimum Panjang gelombang serapan maksimum yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  yang ditampilkan pada Gambar 2 sama dengan hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Huda  dan Yulitanigtyas tentang Kajian Adsorpsi Methylene  Blue  Menggunakan  Selulosa  dari Alang-Alang [11].
3.3 Pengaruh pH Terhadap Adsorpsi Metilen Biru
Berdasarkan  data  hasil  pengukuran panjang gelombang maksimum maka 665 nm digunakan  sebagai  panjang  gelombang  yang akan  digunakan  untuk  adsorpsi  metilen  biru oleh adsorben sabut kelapa. Sabut kelapa yang digunakan  untuk  adsorpsi  metilen  biru sebanyak  0,1  gram.  Adsorben  sabut  kelapa yang  digunakan  0,1  gram  ditempatkan  pada wadah yang akan diisi oleh 20 mL larutan MB 10  mg/L  kemudian  pada  wadah-wadah  yang telah  tersedia  tersebut  diatur  pHnya  dari  1 hingga 11. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa adsorpsi maksimum terjadi pada pH 7.
Gambar  3.  Kurva  pH  versus  persen  absorbat yang teradsorpsi
Data  yang  ditampilkan  pada  Gambar  3 nampak  sekilas  bahwa  pada  pH  rendah, adsorpsi  metilen  biru  oleh  adsorben  sabut kelapa  mencapai  kesetimbangan  dan  akan mengalami  penurunan  pada  pH  5  kemudian kembali meningkat pada pH 7. Jika dicermati maka data persen adsorpsi pH 3 sama dengan pH  7,  namun  pH  optimal  yang  digunakan adalah  pH  7.  Alasan  pemilihan  pH  7  karena kondisi lingkungan selalu berada pada kisaran pH  6-8  dan  jarang  ditemukan  lingkungan dengan  kondisi  pH  3.  Pada  pH  yang  sangat asam, metilen biru akan terprotonasi oleh ion H + sehingga  akan  menyebabkan  perubahan struktur  senyawa  pada  meliten  biru  menjadi kurang  berwarna.  Pada  kondisi  tersebut,  ion H + akan  berinteraksi  dengan  ion  Cl - pada metilen biru yang dapat dilihat pada Gambar 4 sehingga  atom  N  akan  membentuk  parsial positif  dan  akan  mempermudah  interaksi dengan  gugus  aktif  yang  bersifat  hidrofilik (lignin,  selullosa  dan  hemiselullosa)  yang berada pada sabut kelapa. Namun karena pada pH  rendah  terdapat  banyak  ion  H + dalam
larutan, maka  akan ada interaksi antara ion H + tersebut  dengan  gugus  hidrofilik  pada adsorben yang mengakibatkan penghambatan terhadap  interaksi  adsorben  dan  adsorbat. Konsekuensi  lainnya  yaitu  adsorpsi  yang terjadi mencapai kesetimbangan pada kondisi asam  sehingga  tidak  ada  perubahan  yang berarti  pada  nilai  persen  adsorpsinya. Sedangkan  apabila  dalam  suasana  basa, metilen biru akan berinteraksi dengan ion Na + dari  basa  untuk  membentuk  garam,  diikuti oleh  penutupan  parsial  positif  Nitrogen  (N) oleh  ion  OH - dari  senyawa  basa.  Hal  ini diperkuat oleh data penelitian yang dilakukan Kondo  dan  Arsyad  [24],  bahwa  perlakuan alkali mampu menurunkan kandungan hemiselulosa,  selulosa  dan  lignin  sehingga interaksi  antara  adsorben  dan  adsorbat  akan berkurang  dan  berakibat  pada  menurunnya persentase adsorpsi MB.
Gambar  4.  Struktur  Kimia  Senyawa  Metilen Biru
3.4 Variasi Waktu Kontak
Pengaruh waktu kontak terhadap adsorpsi metilen biru diukur dengan melakukan  variasi  waktu  adsorpsi  terhadap persen  kapasitas  adsorpsi  metilen  biru  oleh adsorben sabut kelapa.
Gambar 5. Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Persen Adsorpsi Metilen Biru
Berdasarkan  data  hasil  analisis  nilai adsorpsi, nampak pada Gambar 5 kesetimbangan  adsorpsi  mulai  terlihat  sejak waktu  adsorpsi  20  menit,  namun  adsorpsi terhadap  adsorbat  masih  terus  berlangsung hingga  waktu  adsorpsi  75  menit  baru diperoleh  waktu  kesetimbangan  adsorpsinya.
Ketika  waktu  adsorpsi  berlanjut  hingga  120 menit,  tidak  terdapat  peningkatan  ataupun penurunan persentase adsorpsi.
3.5 Kinetika Adsorpsi Metilen Biru
Parameter yang digunakan untuk menentukan  kinetika  adsorpsi  metilen  biru adalah  variasi  waktu  kontak  atau  waktu adsorpsi. Model kinetika yang dapat ditentukan adalah kinetika orde nol, orde satu, orde  dua,  pseudo  orde  satu  dan  pseudo  orde dua. Hasil kinetika reaksi metilen biru terdapat pada data Tabel 1.
Tabel 1. Model Kinetika adsorpsi metilen biru oleh adsorben sabut kelapa
Model Kinetika Satuan Konstanta laju R 2 Orde Nol Mol L -1 Menit -1 0,119 -243
Orde Satu
Orde Dua Pseudo Orde Satu Pseudo Orde Dua
Menit -1 L Mol -1 Menit -1 Menit -1 Gram mg -1 menit - 1 7x10 -5 7x10 -6 0,002 0,01 0,470 0,469 0,553 1
Kinetika  reaksi  pseudo  orde  satu  dapat dijelaskan menggunakan Persamaan 2 hingga Persamaan 6. Model kinetika ini menjelaskan batas  kemampuan  adsorbat  teradsorpsi  oleh adsorben yang mengontrol tercapainya waktu kesetimbangan, atau laju adsorpsi metilen biru sebanding  dengan  kesetimbangan  MB  yang terserap  pada  berbagai  waktu  kontak  (qt-qe) yang dijelaskan pada Persamaan 2.
𝑑𝑞𝑡 𝑞𝑡 = 𝑘 1 (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) (2)
dengan  qe  adalah  konsentrasi  adsorbat  pada kesetimbangan,  qt  adalah  konsentrasi  pada waktu t, k1 adalah konstanta laju adsorpsi dan t adalah waktu adsorpsi (menit). Pada saat t = 0 maka qt = 0 dan pada saat t = t maka qt = qt. Persamaan  2  dapat  diekspresikan  dalam bentuk  integral menjadi  bentuk lainnya  yaitu Persamaan 3.
ln(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = ln 𝑞𝑒 − ln 𝑘 1 𝑡 (3)
Persamaan 3 biasanya disebut Lagergren  orde  satu  atau  pseudo  orde  satu. Nilai  k1  diperoleh  dengan  membuat  grafik hubungan 𝑙𝑛(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)𝑣𝑠 𝑡 yang ditunjukkan pada  Gambar  6.  Kinetika  adsopsi  orde  satu
tergantung  pada  jumlah  adsorbat  pada permukaan adsorben pada waktu tertentu dan pada waktu kesetimbangan.
Gambar 6. Kurva Kinetika reaksi pseudo orde 1
Kinetka  adsorpsi  pseudo  orde  dua disebut  juga  sebagai  reaksi  kimia-semu  yang dijabarkan pada Persamaan 4.
𝑑𝑞𝑡 𝑞𝑡 = 𝑘 2 (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) 2 (4)
Jika diintegralkan dengan t=0 hingga t=t dan q=0 dan q=qe, akan menghasilkan Persamaan 5, dan jika diekspresikan dalam bentuk linier menjadi Persamaan 6.
1 𝑞𝑒−𝑞𝑡 = 1 𝑞𝑒 +  𝑘 2 𝑡 (5)
𝑡 𝑞𝑡 = 1 𝑘 2 𝑞𝑒 2 . + 1 𝑞𝑒 𝑡 (6)
Model  kinetika  reaksi  pseudo  orde  1 pada Gambar  6 menghasilkan nilai R 2 sebesar 0,553 sedangkan nilai linearitas yang diperoleh dengan menggunakan model pseudo orde 2 (Gambar 7) memiliki nilai R 2 sebesar 1.
Gambar 7. Kinetika Reaksi Pseudo Orde 2
Data  yang  terdapat  pada  Gambar  7 menunjukkan  bahwa  adsorpsi  metilen  biru menggunakan  adsorben  sabut  kelapa  lebih cenderung  mengikuti  model  kinetika  reaksi pseudo orde dua. Dapat dijelaskan pula bahwa terdapat  hubungan  yang  erat  antara  variabel t/qt dengan waktu, yaitu semakin besar waktu kontak  antara  adsorben  dan  adsorbat  maka akan semakin besar pula nilai t/qt. Data yang terdapat  pada  Tabel  1  menunjukkan  bahwa konstanta  laju  adsorpsi  metilen  biru  adalah 0,01 gram mg -1 menit -1 , artinya bahwa dalam satu  menit  dengan  menggunakan  1  mg adsorben  maka  dapat  diasorpsi  sebesar  0,01 gram adsorbat. Semakin tinggi konstanta laju adsorpsi maka akan semakin cepat kemampuan  adsorben  untuk  mengadsorpsi adsorbat.

## 4 KESIMPULAN
Adsorpsi  terhadap  metilen  biru  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  adsorben sabut  kelapa.  Berdasarkan  hasil  uji,  adsorpsi metilen biru secara optimum terjadi pada pH 7 dengan waktu kontak tercapainya
kesetimbangan  pada  75  menit  dengan persentase adsorpsi sebesar 99,14%. Kinetika adsorpsi  reaksi  yang  dianalisis  menunjukkan bahwa  adsorpsi  metilen  biru  yang  terjadi sesuai dengan model kinetika pseudo orde dua dengan  konstanta  laju  reaksi  0,01  gram  mg - 1 menit -1 .

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terimakasih kepada  Kementerian  Riset  Teknologi  dan Perguruan  Tinggi  yang  telah  memberi  dana hibah PDP No. 8/E1/KPT/2020.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] D.  Pathania,  S.  Sharma, and  P.  Singh, “Removal  of  methylene  blue  by adsorption  onto  activated  carbon developed  from  Ficus  carica  bast,” Arab.  J.  Chem. ,  vol.  10,  pp.  S1445– S1451, 2017.
[2] J. J. Salazar-Rabago, R. Leyva-Ramos, J.  Rivera-Utrilla,  R.  Ocampo-Perez, and F. J. Cerino-Cordova, “Biosorption mechanism  of  Methylene  Blue  from aqueous  solution  onto  White  Pine
(Pinus durangensis) sawdust: Effect of operating conditions,”
Sustain. Environ. Res. , vol. 27, no. 1, pp. 32–40,
Jan. 2017.
[3] S. Hashemian, M. K. Ardakani, and H. Salehifar, “Kinetics and Thermodynamics of Adsorption Methylene Blue onto Tea Waste/CuFe 2 O 4 Composite,” Am.  J. Anal. Chem. , 2013.
[4] Riyanto,  “Pengolahan  Limbah  Zat Warna  Industri  Batik  Dengan  Metode
Elektrolisis  Menggunakan  Elektroda Komposit Karbon (C-PVC)", Posiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan  dan  Penerapan  MIPA
Fakultas  MIPA,  Universitas  Negeri Yogyakarta, 2013, pp 107-113 [5] R. Zuo et al. ,  “Photocatalytic degradation  of  methylene  blue  using TiO2  impregnated  diatomite,” Adv. Mater. Sci. Eng. , vol. 2014, 2014.
[6] Hardeli, A. Ramadhani, D. Kurniawati, N. Andriko, and H. Sanjaya, "Degradasi Methyl Violet Dan Methylen Blue Oleh Fotokatalis TIO 2 ", Jurnal EKSAKTA, Vol. 1, Tahun XV,
2014.
[7] E.  G.  Fransina  and  M.  F.  J.  D.  P. Tanasale,  “Studi  Kinetika  Adsorpsi Biru Metilena pada Kitin dan Kitosan,”
J. Sains MIPA , vol. 13, no. 3, pp. 171– 176, 2008.
[8] L. Badriyah and M. P. Putri, “Kinetika Adsorpsi  Cangkang  Telur  pada  Zat Warna Metilen Blue,” Alchemy , vol. 5, no. 3, p. 85, 2018.
[9] B.  H.  Hameed,  “Spent  tea  leaves :  A new  non-conventional  and  low-cost adsorbent  for  removal  of  basic  dye from aqueous solutions,” vol. 161, pp. 753–759, 2009.
[10]  D.  Fitriani,  D.  Oktiarni,  and  Lusiana, “Pemanfaatan  Kulit  Pisang  Sebagai Adsorben Zat Warna Methylene Blue,”
J.  Gradien ,  vol.  11,  no.  2,  pp.  1091– 1095, 2015.
[11]  T.  Huda  and  T.  K.  Yulitaningtyas, “Kajian  Adsorpsi  Methylene  Blue Menggunakan  Selulosa  dari  Alang- Alang,” IJCA  (Indonesian  J.  Chem. Anal. , vol. 1, no. 01, pp. 9–19, 2018.
[12]  S. J. Kulkarni, R. W. Tapre, S. V. Patil, and  M.  B.  Sawarkar,  “Adsorption  of phenol  from  wastewater  in  fluidized bed  using  coconut  shell  activated carbon,” Procedia  Eng. ,  vol.  51,  no. NUiCONE 2012, pp. 300–307, 2013.
[13]  O. Priyanka, R. Sudesh, and S. Kunwar, “Modified  coconut  fiber  used  as adsorbent  for  the  removal  of  2- chlorophenol and 2,4 ,6- trichlorophenol from aqueous
solution,” South African J. Chem. Eng. , vol. 19, no. 1, pp. 1–21, 2014.
[14]  S.  Rangabhashiyam,  N.  Anu,  and  N.
Selvaraju,  “Sequestration  of  dye  from textile  industry  wastewater  using agricultural waste products as adsorbents,” J.  Environ.  Chem.  Eng. , vol. 1, no. 4, pp. 629–641, 2013.
[15]  K.  A.  Adegoke  and  O.  S.  Bello,  “Dye sequestration using agricultural wastes as adsorbents,” Water Resour. Ind. , vol. 12, pp. 8–24, 2015.
[16]  M. E. Ferama Sari, S. Suprapto, and D. Prasetyoko, “Adsorpsi
Pb2+
menggunakan  Sodalit  dari  Kaolin Bangka Belitung,” Akta Kim. Indones. , vol. 5, no. 1, p. 1, 2020.
[17]  Z.  V.  Nugraheni,  W.  P.  Utomo,  Q. A’yuni, N. A. Agustina, J. Kholik, and C.  Puspita,  “Penggunaan  Pektin  Kulit Jeruk  Manis  (Citrus  sinesis)  sebagai Absorben untuk Mengurangi Kadar Ion Kromium (VI) pada Sampel Air Sungai Jagir,” Akta  Kim.  Indones. ,  vol.  3,  no. 1, p. 112, 2018.
[18]  H.  K.  Hansen,  F.  Arancibia,  and  C. Gutiérrez, “Adsorption of copper onto agriculture waste materials,” J. Hazard. Mater. , vol. 180, no. 1–3, pp. 442–448,
2010.
[19]  P.  Muensri,  T.  Kunanopparat,  P. Menut, and S. Siriwattanayotin, “Effect of  lignin  removal  on  the  properties  of coconut coir fiber/wheat gluten biocomposite,” Compos.  Part  A  Appl. Sci. Manuf. , 2011.
[20]  A. Abdullah, S. B. Jamaludin, M. Mohd Noor,  and  K.  Hussin,  “Composite cement  reinforced  coconut  fiber: Physical and mechanical properties and fracture behavior,” Aust. J. Basic Appl.
Sci. , 2011.
[21]  P.  Lertwattanaruk  and  A.  Suntijitto, “Properties  of  natural  fiber  cement
materials  containing  coconut  coir  and oil  palm  fibers  for  residential  building applications,” Constr.  Build.  Mater. ,
2015.
[22]  N.  K.  Mondal,  R.  Bhaumik,  and  J.  K. Datta,  “Removal  of  fluoride  by aluminum  impregnated  coconut  fiber from  synthetic  fluoride  solution  and natural water,” Alexandria Eng. J. , vol. 54, no. 4, pp. 1273–1284, 2015.
[23]  A.  Kamari,  S.  N.  M.  Yusoff,  F. Abdullah, and W. P. Putra, “Biosorptive removal of Cu(II), Ni(II) and Pb(II) ions from aqueous solutions using coconut dregs residue: Adsorption and characterisation studies,” J.  Environ.  Chem.  Eng. ,  vol. 2, no. 4, pp. 1912–1919, Dec. 2014.
[24]  Y.  Kondo  and  M.  Arsyad,  “Analisis Kandungan  Lignin,  Sellulosa,  dan Hemisellulosa  Serat  Sabut  Kelapa Akibat  Perlakuan  Alkali,” INTEK  J.
Penelit. , vol. 5, no. 2, p. 94, 2018.